f) TrÜDimergesteine: sie haben davon ihren Namen, daß sie sieh 

 aus Trümmern älterer Gesteine gebildet haben, indem diese durch ein 

 Bindemittel (Ton, Kiesel, Kalk) wieder zu einem festen Stein verbunden 

 wurden. Sind die verkitteten Trümmer klein, so entsteht auf obige Art 

 der sogenannte 



na) Sandstein; tonigen Sandstein benutzt man zu Feuerungs- 

 anlagen, kieseligen und kalkigen zu Bruchstein und Quadern. Kalk- 

 hältiger Sandstein darf jedoch weder zu Feuerungsanlagen, noch bei 

 Senkgruben oder Aborten eingebaut werden ; in letzterem Falle unterliegt 

 er nämlich dem Mauerfraß, im ersteren Falle brennt er sich mürbe. 



hh) Konglomerat besteht aus groben, durch ein Bindemittel ver- 

 kitteten rundlichen Trümmern: ist die Bindung eine feste, so sind auch 

 Konglomerate ein guter Baustein. Dasselbe gilt von den Breccien, das 

 sind aus verkitteten eckigen Trümmern bestehende Gesteine. 



Ein guter Baustein muß hart sein, beziehungsweise an der Luft bald 

 genügend erhärten, darf sich nur sehr schwer zerdrücken lassen und 

 keinerlei Sprünge (außer der Schichtung) aufweisen. Die Wetterbeständig- 

 keit des Steines erprobt man durch Untersuchung der jahrelang herum- 

 gelegenen Trümmer im Steinbruch oder eines bearbeiteten Stückes, das 

 mindestens ein Jahr lang im Freien gelegen ist; zeigen sich daran Ab- 

 blätterungen oder sonstige bedenkliche Veränderungen, so ist der Stein 

 zum Hochbau ungeeignet. 



2. Künstliche Steine. 



A. Gebranute Ziegel (Backsteine). Die gewöhnlichen Mauerziegel 

 werden aus Lehm erzeugt, welcher zu diesem Zwecke aus Ton mit einer 

 Quarzsandbeimengung von 20 bis 25^0 bestehen soll. Meist findet sich 

 der Lehm in der Natur nicht eben in einer zur Ziegelerzeugung gün- 

 stigen Zusammensetzung und muß daher entsprechend vorbereitet werden. 

 Guter Lehm für Ziegelfabrikation muß folgende Eigenschaften 

 haben : 



a) Er muß plastisch sein, d. h. mit Wasser abgeknetet eine gut 

 formbare Masse geben, welche Eindrücke annimmt, ohne Risse zu zeigen. 



h) Der Lehm darf nicht zu fett sein, d. h. nicht zu wenig Sand 

 enthalten, weil er sonst leicht beim Brennen springt, schwindet und seine 

 Gestalt verändert; er darf aber auch nicht zu mager (zu quarzsand- 

 hältig) sein, da er dann unplastisch wird. 



c) Er darf keine schädlichen Beimengungen enthalten. Beson- 

 ders schädlich sind gröbere Kalkstücke, da diese beim Brennen im Ziegel 

 zu Ätzkalk werden, der beim Zusammentreffen mit Wasser sich bekanntlich 

 erhitzt, aufbläht und den Ziegel zersprengt. War Schwefelkies im Lehm 

 enthalten, so blättern die Ziegel ab; beigemengte Holz- oder Wurzel- 

 .stücke verbrennen im Ziegelofen, so daß die Backsteine unbeabsichtigter- 

 weise Hohlräume bekommen. Dagegen schadet eine Beimengung von 

 Eisenoxj^d, durch welche der Lehm meist gelblich gefärbt erscheint, keines- 

 wegs, sondern bewirkt eine schön rote Färbung der Ziegel. 



Der Lehm wird im Herbst gegraben, über Winter ausgebreitet und 

 so der Frosteinwirkung ausgesetzt, dann im Frühjahr eingesumpft, d. h. in 

 Gruben mit Wasser Übergossen, wodurch er zu einem weichen Brei wird. 

 Dieser Brei wird nun in kleineren Partien in eine mit Brettern verkleidete 

 Grube gebracht und dort von Arbeitern mit den bloßen Füßen fleißig 

 durchgetreten, bis die Masse ganz gleichförmig wird; bei dieser Gelegen- 

 heit können auch alle beigemengten Steine, Wiirzelstücke u. dgl. entfernt 

 werden, anderseits wird dabei einem zu fetten Lehm Sand oder einem zu 



